Source: https://www.scribd.com/document/326853337/123986-pdf
Timestamp: 2019-03-25 04:34:01+00:00

Document:
123986.pdf
Uploaded by Oscar Contreras
Fic Residencia 2013
Sistema de Gestion de calidad, ambiental y Seguridad
Izaje, Transporte y Descarga de Materiales Con Puente Grua
Lineas de Alcantarillado
Funciones Del Supervisor de Puentes
Judith Gonzalez Sevillano Control1 Tecnologia Aplicada
NewSSP_OpenRTB
913710053666
Manual de Instalación CPU2-320 (52745SP).pdf
Guia Bolsa Sas
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PARA: EL MEJORAMIENTO DE LA
SUBRASANTE, CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
COMPUESTA POR SUB-BASE, BASE Y CONCRETO ASFÁLTICO, AMPLIACIÓN
DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES TALES COMO PUENTES Y
ALCANTARILLAS, CORRESPONDIENTES A LA ADECUACIÓN DE UN CARRIL
ADICIONAL DE LA DOBLE CALZADA EXISTENTE ENTRE FLORIDABLANCA
(PAPI QUIERO PIÑA) Y PIEDECUESTA (ESTACIÓN EL MOLINO)
LUIS CARLOS SALAZAR LARROTTA
Trabajo de Grado para Optar por el Título de Ingeniero Civil
Ingeniero Civil, Docente de la Escuela de Ingeniería Civil UIS
HECTOR ARAQUE SALAZAR
Director de Construcciones, Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros
IV .A Dios. por su amor diario e incondicional. A mi madre Carmen. A mi abuela Cecilia. por su apoyo en cada proyecto.
V . muchas gracias por sus enseñanzas. en especial a la Ingeniera Luz Mélida Gamboa y el Ingeniero Héctor Araque. concejos y colaboración.AGRADECIMIENTOS Mis más sinceros agradecimientos a todas aquellas personas que me apoyaron durante el desarrollo del trabajo de grado.
.1.2. IMPLEMENTACIÓN. CONTROL DE CALIDAD…………………………………………………………...........2..1.…XVI METODOLOGÍA………………………………………………………………………XVIII 1....8 2. PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO……………………………………………..1.. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA A MODIFICAR……………………………………1 1. CARACTERÍSTICAS……………………………………………………………14 2.17 2.. METODOLOGÍA …………………………………………………………….....14 2..3.. CONOCIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRA.3 1.19 3. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.1.. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….....1 1..2...…………………………………………………………..22 3.22 VI ....CONTENIDO pág. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO……………………………………………………….... INTRODUCCIÓN………………………………………………………………...
..43 VII ... PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE LABORATORIO.23 4.....3...40 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….42 ANEXOS…….…………………………………………………………………………..38 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES……………………………………………........38 4.....1 MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA…………………………………….2.... CANTIDADES DE OBRA…………………………………………………………..
………. Terraplenes.. Granulometría Mezcla Asfáltica………………………………………….…………………………………………………………..……..34 Tabla 8.……………………………………27 Tabla 4. Concretos Ciclópeos.... Tabla 1..LISTA DE TABLAS pág..36 VIII .…………………………………….35 Tabla 9..28 Tabla 5..24 Tabla 2. Granulometría Bases……………. Concretos Estructuras……………………………………………………..…………………………………………………….. Mezclas Asfálticas…………………………………………………………..30 Tabla 6.31 Tabla 7.. Bases Granulares…………………………………………………………. Granulometría Subbases……... Subbases Granulares………………………………………………………26 Tabla 3..
..18 Figura 19........………………………………………………..... Localización Red Vial SITM………………………………………………. Estructura de Pavimento K7+000-K10+100 Oriental ……………..................38 IX ................. PMT Cierre Dos Carriles……………………………………………….....…12 Figura 14...... Delineadores Tubulares……………………………………………….11 Figura 10..... Estructura de Pavimento K4+150-K7+600 Occidental……………..............21 Figura 22........ Estructura de Pavimento K10+100-K12+543 Oriental……………..……………………………….... Delineadores Tubulares en Obra……... Localización del Proyecto.... Sección Transversal Típica PQP-ICP…………………………………......LISTA DE FIGURAS pág. PMT Cierre Un carril..........17 Figura 18...15 Figura 15.... Sección Transversal Típica ICP-EDS El Molino………………………. Figura 1................ Estructura de Pavimento K4+150-K7+000 Oriental………………… .....6 Figura 7.......10 Figura 8...2 Figura 2.20 Figura 21....20 Figura 20......12 Figura 13. Formato Liberación de Actividades…………………………………... PMT K5+320-K7+700…………………………………………………….16 Figura 16...3 Figura 3... Condiciones de la Vía antes de las Obras………………………………4 Figura 4... Estructura de Pavimento K12+543-K14+926……………………..................... Paso Peatonal en PMT…………………………………………………...5 Figura 5... PMT K6+120-K7+040......11 Figura 12..10 Figura 9...... Estructura de Pavimento K7+600-K12+543 Occidental.....
Anexo 1.LISTA DE ANEXOS pág. Inconvenientes presentados con los materiales tipo Problemario y Soluciones tratadas en obra………………………………………………………….44 X .
Consiste en una depresión canalizada en la huella de circulación de los vehículos. para controlar el paso de personas. BANDERERO persona que efectúa señales con una bandera o paleta.GLOSARIO ADITIVO sustancia que se agrega a los materiales para mejorar sus cualidades. BERMA franja longitudinal afirmada comprendida entre el borde del carril exterior de una vía y la cuneta ó el talud. pero de mejor calidad que la subbase. CARPETA ASFÁLTICA es la parte superior del pavimento flexible que proporciona la superficie de rodamiento. BASE capa construida entre la subbase y la carpeta del pavimento. pueden tener tamaños que van desde partículas casi invisibles hasta pedazos de piedra. XI . es elaborada con material pétreo seleccionado y un producto asfáltico. constituida por agregados pétreos adecuadamente graduados y compactados. AHUELLAMIENTO tipo de falla que se produce en los pavimentos asfálticos. AGREGADOS conjunto de partículas inorgánicas derivadas de la trituración natural o artificial de diversas piedras. CALZADA ancho de una calle comprendida entre las aceras. vehículos y maquinaria pesada.
uniformemente mezclados en caliente con cemento asfáltico. GRANULOMETRÍA determinación de los tipos de grano o partículas del suelo y los porcentajes que se encuentran presentes. CURADO proceso por medio del cual el concreto endurece y adquiere resistencia. CUNETA canal que se adosa a los lados de la corona de la vía y paralelamente al eje longitudinal de la misma. CONCRETO ASFÁLTICO combinación de agregados gruesos triturados. CONCRETO CICLÓPEO mezcla de concreto simple y agregado grueso seleccionado con tamaños entre 150 mm y 300 mm. COTA número que en los planos indica la altura de un punto sobre el nivel del mar o sobre otro plano de nivel. agregados inertes y agua. ESFUERZO intensidad de fuerza por unidad de área. EMULSIÓN ASFÁLTICA mezcla de asfalto con emulsificantes que con el agua forman una emulsión estable que permite tender las carpetas asfálticas a temperaturas menores de 100ºC. XII . una vez colocado en su posición final. agregado fino y llenante mineral.CONCRETO mezcla homogénea de material cementante. con o sin aditivos. Recibe el agua que proviene del talud y de la superficie de rodamiento.
XIII . o que se levanta para hacer un camino u otra obra semejante. SUBRASANTE terreno de fundación de un pavimento. relativamente horizontales. PASACALLE cartel o anuncio que cruza la calzada de una vía por lo alto. PAVIMENTO conjunto de capas superficiales. que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactado. generalmente constituida por agregados pétreos apropiadamente graduados y compactados. TERRAPLEN plataforma de tierra con que se rellena un hueco.SUBBASE capa construida entre la subrasante y la base.
ABREVIATURAS EDS Estación De Servicio ICP Instituto Colombiano de Petróleos INCO Instituto Nacional de Concesiones INVIAS Instituto Nacional de Vías MDC Mezcla Densa en Caliente PMT Plan de Manejo de Tráfico PQP Papi Quiero Piña SITM Sistema Integrado de Transporte Masivo UTCVC Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros XIV .
RESUMEN TÍTULO: CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PARA: EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE. Box Culverts y Alcantarillas existentes a lo largo de la vía. _ * Proyecto de Grado. para mejorar de una forma efectiva la calidad de los procesos constructivos y aumentar la vida útil de las estructuras. en su edición del año 1996 y su actualización en el año 2002. Concreto Asfáltico. CORRESPONDIENTES A LA ADECUACIÓN DE UN CARRIL ADICIONAL DE LA DOBLE CALZADA EXISTENTE ENTRE FLORIDABLANCA (PAPI QUIERO PIÑA). Y PIEDECUESTA (ESTACIÓN EL MOLINO) * AUTOR: LUIS CARLOS SALAZAR LARROTTA ** PALABRAS CLAVES: Control de Calidad. XV . BASE Y CONCRETO ASFÁLTICO. Subbase Granular. Estructura de Pavimento. Bases Granulares y Concretos Asfálticos. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO COMPUESTA POR SUBBASE. ** Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas UIS. Este control de calidad se implementó mediante un “Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio” elaborado en base a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS. encargada de ejecutar los trabajos para la adecuación de un carril adicional de la doble calzada existente desde Floridablanca (Papi Quiero Piña) hasta Piedecuesta (Estación El Molino) con el fin de vincular esta vía al Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Eduardo Castañeda. Modalidad Práctica Empresarial. Subrasante. El contenido del proyecto se enfoca en el control de calidad de los materiales que conforman: Subrasantes. estructuras de pavimentos compuestas por Subbases Granulares. También un control sobre los Concretos utilizados en la ampliación de puentes. DESCRIPCIÓN El propósito del presente proyecto es exponer la labor realizada durante el tiempo del desarrollo del trabajo de grado en la modalidad de práctica empresarial en la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros. Box Culvert. Director: Ing. Escuela de ingeniería Civil. AMPLIACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES TALES COMO PUENTES Y ALCANTARILLAS. Base Granular.
and existing Box Culverts through the road. XVI . Granular Bases and Concrete Asphalt. Box Culvert. This quality control was implemented by a “Plan of Inspection and Tests of Laboratory” in base of the General Specifications of Road construction INVIAS. _ * Degree Project. Granular Subbases. Also a control on the Concrete used in the extension of bridges. AND PIEDECUESTA (STATION EL MOLINO)* AUTHOR: LUIS CARLOS SALAZAR LARROTTA ** KEY WORDS: Quality control. **UIS Faculty of Physical . Granular Bases. DESCRIPCIÓN The purpose of this project is to expose the work made during the time of the practice in the Temporary Union Road Concession Los Comuneros. Eduardo Castañeda. BASES AND CONCRETE ASPHALT. Structure of Pavement. CORRESPONDING TO THE ADJUSTMENT OF AN ADDITIONAL TRACK OF THE EXISTING DOUBLE ROAD BETWEEN FLORIDABLANCA (PAPI QUIERO PIÑA). CONSTRUCTION OF THE STRUCTURE OF PAVEMENT COMPOSED BY SUBBASE. Concrete Asphalt. Director: Eng. ordered to execute the works for the adjustment of an additional track of the double existing road from Floridablanca (Papi Quiero piña) to Piedecuesta (station El Molino) with the purpose of unify this road to the Integrated System of Massive Transport in Bucaramanga and its metropolitan area.Mechanical Engineering. Subgrazing. structures of pavements composed by Granular Subbases. School of Civil Engineering. EXTENSION OF THE EXISTING STRUCTURES SUCH AS BRIDGES AND CULVERTS. in its edition of the year 1996 and its update in 2002. to improve of an effective form the quality of the constructive processes and to increase the useful life of the structures.ABSTRACT TITLE: QUALITY MATERIAL CONTROL FOR: THE IMPROVEMENT OF SUBGRAZING. The content of the project is based in the quality control of the materials that conform: Subgrazing.
INTRODUCCIÓN El crecimiento de las ciudades colombianas ha seguido un patrón desequilibrado generando como consecuencia la adopción de modelos que integren la planeación urbana y la planeación del transporte. Con la finalidad de no reducir la capacidad de flujo actual de la vía es necesaria la adecuación de un carril adicional a dicho corredor vial. Un Sistema Integrado de Transporte Masivo. obra a ejecutar por la concesión y de grandes beneficios para el desarrollo social. es expandir su uso al área metropolitana y así transportar grandes cantidades de personas en lapsos cortos. es un medio que responde a la necesidad de ordenar el transporte público en la ciudad. es considerada vía nacional y su mantenimiento se encuentra a cargo de la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros. para la ciudad de Bucaramanga. al tiempo que ofrece una alternativa integral de desarrollo urbano. Bases Granulares y Concretos Asfálticos. se utilizarán dos carriles vehiculares de la doble calzada existente entre el municipio de Floridablanca y Piedecuesta. La vía actual que conduce desde el municipio de Floridablanca hasta Piedecuesta (Área Metropolitana de Bucaramanga). El presente proyecto consiste en adoptar un Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio para el control de calidad de los materiales que conforman o mejoran la Subrasante de la vía y aquellos materiales de la estructura de pavimento como lo son Subbases Granulares. Actualmente. además XVII . se está implementando un SITM cuya finalidad. a parte generar bienes para la ciudad. Debido a que el SITM requiere la utilización de carriles totalmente exclusivos en sus corredores viales para la movilización del sistema.
construcción. de manera que en el presente Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio se den las condiciones de calidad. planteándolas al estilo de un problemario junto con las respectivas soluciones dadas en obra. Como aporte a la Escuela de Ingeniería Civil. XVIII . con el propósito de que se proyecten en las aulas de clase. seguridad y eficiencia de los materiales a controlar.de materiales para la ampliación de las estructuras existentes tales como puentes y alcantarillas. INVIAS. se presenta un anexo donde se exponen las experiencias ocurridas durante el desarrollo de la práctica respecto a los materiales y su calidad. El desarrollo de este proyecto se llevo a cabo con la metodología usada por el Instituto Nacional de Vías. en sus Especificaciones Técnicas donde la entidad ha establecido políticas. mantenimiento y operación de la red vial nacional. reglas y normas para el diseño.
el conocimiento sobre las obras a ejecutar por parte de la UTCVC. Con base a las Especificaciones Técnicas del INVIAS. como en las oficinas de la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros localizadas en el municipio de Piedecuesta. teniendo en cuenta los siguientes aspectos para la consecución del plan de inspección y ensayos de laboratorio. garantizando la seguridad vial. XIX . Se implementaron Planes de Manejo de Tráfico con el fin de plantear alternativas y estrategias para el manejo temporal del tráfico durante la ejecución de las obras. minimizando la congestión vehicular y permitiendo el desarrollo de los trabajos en los diferentes frentes de obra.METODOLOGÍA La práctica empresarial se desarrolló con dedicación de tiempo completo tanto en la obra. Se revisaron los estudios y diseños de las obras para la adecuación del carril adicional con el propósito de complementar. con el objetivo de garantizar una buena vida útil de la vía. junto con las inspecciones en campo. ya sea del carril exclusivo para el SITM o la doble calzada de uso particular. Vía Floridablanca desde Papi Quiero Piña hasta Piedecuesta a la altura de la estación El Molino. En primera instancia se inspeccionó aquellos los lugares de afectación mediante visitas de campo en compañía de los especialistas de la firma interventora y consultora para conocer en detalle las características de la vía y las obras. se estudió la metodología de ensayos para así implementar un Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio en el control de calidad de los materiales que conforman las subrasantes y las estructuras de los pavimentos. cierres y desvíos viales.
en otras palabras que esté de acuerdo lo ejecutado con lo presentado y con los cálculos de las mediciones. XX . chequeando el correcto cumplimiento de la ejecución. como certificado final de la obra.Por último se midieron las cantidades de obra mediante Preactas y Actas de Avance para cada uno de los frentes de trabajo.
LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO 1. forma parte de la conexión entre Bucaramanga y la capital del país. que ha caracterizado a Piedecuesta y Floridablanca como una zona residencial por excelencia. Ambos pertenecen al Área Metropolitana de Bucaramanga. Los municipios de Floridablanca y Piedecuesta se encuentran ubicados a ocho (8) y dieciocho (18) kilómetros al sur de la ciudad de Bucaramanga. La figura 2 muestra la red vial del SITM para la ciudad Bucaramanga y su Área Metropolitana. respectivamente. La figura 1 muestra la localización de los municipios mencionados. con los dos carriles restantes operando como parte de la vía nacional a la que pertenece. y de dos (2) kilómetros entre el intercambiador del ICP y la Estación de Servicio “El Molino”. de manera que permita la circulación exclusiva de un carril por calzada al SITM. entre los sectores comprendidos ”Papi Quiero Piña” (intercambiador de la entrada al casco urbano de Floridablanca) y el intercambiador del ICP ubicado en el municipio de Piedecuesta. para una extensión de ocho (8) kilómetros.1 DESCRIPCIÓN DE LA VÍA A MODIFICAR La vía Floridablanca . Bogotá. es la adecuación para un carril adicional de la doble calzada existente desde Floridablanca (Papi Quiero Piña) hasta Piedecuesta (Estación El Molino). El proyecto a desarrollar por la UTCVC.Piedecuesta que enlaza ambos municipios del departamento de Santander. El principal flujo vehicular es el que se genera entre Bucaramanga y Floridablanca con el municipio de Piedecuesta y viceversa. debido a la formación de una amplia zona conurbana. 1 .1.
corresponde a una carretera de una sola calzada con dos carriles. en el municipio de Piedecuesta.La vía a modificar en el tramo PQP-ICP corresponde a una doble calzada por cada sentido de circulación. uno por sentido. Base y Subbase. En los dos tramos la superficie de rodadura esta conformada por una estructura de Concreto Asfáltico. A su vez el tramo comprendido entre el intercambiador del ICP y la Estación de Servicio El Molino. 2 . Figura 1. con un ancho de calzada que varia entre 7 y 8 metros por cada sentido. Localización del Proyecto Fuente: Diseños UTCVC.
Figura 2. Localización Red Vial SITM
Fuente: Diseños UTCVC.
1.2 CONOCIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
La vía, una carretera de categoría primaria, se desempeña sobre tramos de
terreno plano y ondulado; Está formada por una doble calzada con superficie de
rodamiento en pavimento flexible, anchos de carriles de 3,5 metros, ancho de
berma y cunetas de 1,0 metro y pendientes longitudinales entre 1 y 8 %. En la
figura 3 se puede apreciar la carretera a transformar, que es la vía principal
alrededor de la cual se presentan desviaciones para zonas veredales y zonas
residenciales próximas a la carretera.
Figura 3. Condiciones de la Vía Antes de las Obras
Con base en las características geométricas existentes la adecuación del carril
adicional cumple las siguientes especificaciones de diseño:
Plano, Ondulado y Montañoso.
Circulares, Simples y Espiralizadas.
En el tramo comprendido entre PQP y el ICP la calzada tendrá un ancho total de
27,00 metros compuesta por un separador central de 2,00 metros, calzadas de
10,50 metros compuesta por tres carriles de 3,5 metros, bermas de 1,00 metros a
cada lado y cunetas en donde requiera hidráulicamente de 1,00 metros.
Existirán seis estaciones de parada en donde los diseños obligan a un cuarto carril
a cada lado de 3,70 metros para permitir el adelantamiento de los buses en el
SITM mientras hay buses parados en el carril exclusivo en la operación de
ascenso y descenso de pasajeros; también en estos sectores el ancho del
separador se aumenta a 3,80 metros para la ubicación de la plataforma. Luego el
ancho total en estos tramos es de 36,20 metros, compuesto separador de 3,80
metros, calzadas de 14,20 metros compuesta por tres carriles de 3,50 metros y
uno de 3,70 metros, bermas a cada lado de 1,00 metros y cunetas en donde se
requiera hidráulicamente de 1,00 metros. En las figuras 4 y 5 se muestran las
secciones tipo de los corredores viales para este sector.
Figura 4. Sección Transversal Típica PQP-ICP
calzadas de 7.40 metros.80 metros a cada lado. Sección Transversal Tipo Estación PQP-ICP Fuente: Diseños UTCVC.EDS El Molino.00 metros compuestas por dos carriles de 3.5 metros. 6 . Los diseños indican que en algunas curvas no será posible diseñar con el radio mínimo de 120 metros. para un ancho total de 21.Figura 5. bermas de 1. o la afectación de predios de gran valor. porque puede requerir la afectación de la quebrada Menzulí. quebrada que va paralela a la vía y la cruza en varios sectores.00 metro y andenes de 1.00 metros como se enseña en la figura 6. Estas curvas con radios ligeramente inferiores están ubicadas en intersecciones donde se deba controlar la velocidad por seguridad de los usuarios. la nueva operación vehicular será en doble calzada dividida con separador central de 1. En el tramo ICP .
El proyecto tiene el siguiente kilometraje: Papi Quiero Piña: K4+150 ICP: K12+572 EDS El Molino: K14+926 Los puentes vehiculares se encuentran en las siguientes abscisas y para el proyecto se denominan de la siguiente manera: Puentes Autopista Floridablanca . los cuales serán ampliados para así obedecer las debidas adecuaciones de la vía actual.Piedecuesta y dos puentes vehiculares en la zona urbana de Piedecuesta. En la vía existen cuatro puentes vehiculares ubicados en la autopista Floridablanca .Piedecuesta: Puente Papi Quiero Piña K 4+210 7 . Sección Transversal Típica ICP-EDS El Molino Fuente: Diseños UTCVC.Figura 6.
Puente EDS ESSO K 4+540 Puente Mac Pollo K 4+960 Puente Río Hato K 11+070 Puentes Zona Urbana Piedecuesta: Puente La Milagrosa K 13+230 Puente Río de Oro K 14+250 La ampliación de estos puentes está diseñada bajo la normatividad del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes INVIAS 1995.3 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO En Colombia se puede encontrar la siguiente clasificación de pavimentos: • Pavimentos Flexibles • Pavimentos Semi-rígidos o Semi-flexibles • Pavimentos Rígidos • Pavimentos Articulados Los Pavimentos Flexibles se caracterizan por estar conformados por una carpeta bituminosa apoyada. por lo general. Su período de vida varía entre 10 y 15 años siempre y cuando tenga un mantenimiento constante. sobre dos capas no rígidas que son Base Granular y Subbase Granular. 1. y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS entre otros soportes bibliográficos. 8 .
pero una de sus capas se encuentra rigidizada. con un aditivo que puede ser: emulsión.El tipo de Pavimento Semi-rígido tiene básicamente la misma estructura de un pavimento flexible. los Pavimentos Articulados están compuestos por una capa de rodadura elaborada con bloques de concreto prefabricados (adoquines) de espesor uniforme e iguales entre sí. En el sector PQP-ICP (K4+150-K12+538). En las obras a ejecutar por la UTCVC se trabajó El Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio para el control de calidad de los materiales para un pavimento flexible y que está conformado con las siguientes capas en los carriles adicionales de la vía. de manera artificial. la estructura de pavimento está diseñada sobre dos ejes: 9 . cal. la cual se encuentra apoyada sobre la subrasante o una subbase de pavimento rígido elaborada con un tipo de material seleccionado. cemento o químicos con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de los materiales y así reducir costos de construcción debido a la lejanía de materiales más apropiados para la elaboración de la estructura de pavimento. Esta capa de rodadura puede ir sobre una capa de arena que se apoya sobre una base granular o sobre la subrasante. Por último. Los Pavimentos Rígidos son aquellos conformados por una losa de concreto hidráulico. Tiene un período de vida entre 20 y 40 años con un mantenimiento mínimo. asfalto.
Eje Occidental: Figura 7. 10 . Estructura de Pavimento K4+150-K7+600 Occidental Fuente: Diseños UTCVC. Figura 8. Estructura de Pavimento K7+600-K12+543 Occidental Fuente: Diseños UTCVC.
Estructura de Pavimento K7+000-K10+100 Oriental Fuente: Diseños UTCVC. 11 . Figura 10.Eje Oriental: Figura 9. Estructura de Pavimento K4+150-K7+000 Oriental Fuente: Diseños UTCVC.
12 . Figura 13. A continuación se describen las principales funciones que desempeña la estructura de pavimento. Estructura de Pavimento K10+100-K12+543 Oriental Fuente: Diseños UTCVC. En el tramo ICP-EDS El Molino se trabajó sobre un solo eje de diseño y cuya estructura de pavimento se aprecia en la figura 13. Estructura de Pavimento K12+543-K14+926 Fuente: Diseños UTCVC.Figura 12.
Entre mejor calidad se tenga en esta capa. pues se da un aumento en el espesor del pavimento distribuyendo capas de mayor calidad en la parte superior y de menor calidad. impedir el paso del agua a la estructura de pavimento y dar resistencia a tensión a toda la estructura. por lo tanto soporta las cargas del tránsito transmitidas por este y las distribuye de modo adecuado al cuerpo del terraplén. Soporta esfuerzos transmitidos por las cargas de los vehículos. Base Granular: Transmitir a la subbase y a la subrasante esfuerzos de tránsito de vehículos en una intensidad apropiada y de la misma manera que la subbase respecto a la base cumple una función económica respecto a la carpeta asfáltica. . en la parte inferior de la estructura. Carpeta Asfáltica: Como superficie de rodamiento debe ser uniforme y estable con el fin de resistir los efectos abrasivos del tránsito. el espesor del pavimento será más reducido y habrá ahorro en costos sin disminuir 13 la calidad de la estructura. Impide deformaciones en la capa subrasante y a su vez en la superficie de rodamiento. Previene la intrusión de finos del suelo de subrasante en las capas de base para no reducir su calidad. la Subrasante es considerada la cimentación del pavimento.Subbase Granular: Su principal función es netamente económica. drena el agua que se introduce en la estructura de pavimento e impide la ascensión capilar. y por consecuente más barata. A parte de la estructura de pavimento explicada.
14 . PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO 2. ya sea por excavaciones. • Implementar rutas alternativas con elementos de control y operación del tránsito. se implementaron Planes de Manejo de Tráfico (PMT) especialmente diseñados dependiendo de las características del nuevo esquema de la vía y con la intención de mitigar el impacto generado por las obras. limpio. entre otras la adecuación del carril adicional. ampliaciones de estructuras. conductores y trabajadores.2.1 CARACTERÍSTICAS Con el objetivo de ejecutar las obras y poner en marcha el Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio. pasajeros. Durante la ejecución de las obras se prestó atención continua a la seguridad en la vía verificando el mantenimiento de cada PMT después de su implementación. • Procurar una señalización clara y de fácil interpretación para que los usuarios tomen decisiones oportunamente en una forma ágil y segura. peatones. personal de obra y vecinos del lugar. para permitir al transporte público y particular. cumpliendo las normas establecidas para la regulación del tránsito como lo establece el Manual de Señalización Vial del año 2004. la optimización de distancias y tiempos de recorrido de acuerdo con los desvíos requeridos en la ejecución de las obras. brindando un ambiente seguro. proporcionar la seguridad e integridad de los peatones. Los PMT se implementaron con las siguientes finalidades: • Principalmente. ágil y cómodo a los conductores. • Evitar restricciones u obstrucciones de los flujos vehiculares y peatonales.
PMT Cierre Dos Carriles Fuente: Diseños UTCVC.En los siguientes esquemas se muestra el ejemplo de los Planes de Manejo de Tráfico implementados en diferentes sectores de la vía. 15 . Figura 14.
Figura 15. 16 . PMT Cierre Un carril Fuente: Diseños UTCVC.
de color azul. 17 . PMT K6+120-K7+040 Fuente: El autor. para indicar los paraderos autorizados y así darle continuidad a las señales momentáneas de color naranja utilizadas para la obra. Esta señal se cambió la especificada en los diseños (figura 15). Se optó por instalar en el sitio de la obra.2. la señal mostrada en la figura 17 la cual indica a los conductores de buses urbanos el sitio específico para recoger y dejar pasajeros. es el PMT implementado en el sector de movimiento de tierras en los cortes de taludes más altos de la obra entre las abscisas K6+120 y K7+040. como señal de carretera afectada por obra. Los diseños de PMT fueron aprobados por las respectivas Direcciones de Tránsito de los dos municipios afectados por las obras.2 IMPLEMENTACIÓN La siguiente imagen (figura 16). siguiendo el diseño expuesto en la figura 14. Figura 16.
se realizó por medio de bandereros o paleteros reforzando la señalización del lugar con pasacalles para prevenir a los conductores del paso de las personas. en el sitio mencionado. Figura 18. Paso Peatonal en PMT Fuente: El autor. obligando la circulación de los peatones por la calzada Oriental donde existía el contraflujo vehicular. ubicando la parada de buses en la Sede Recreativa de Comfenalco del municipio de Floridablanca.Figura 17. Señalización Paradero de Buses Fuente: El autor. El paso de peatones durante la ejecución del PMT desde el separador central hasta la calzada Oriental y viceversa. 18 . Se cerró la calzada próxima a los cortes (Calzada Occidental).
• Adecuación del separador central para la transición de los vehículos desde la calzada a intervenir por la obra (calzada Occidental vía Floridablanca Piedecuesta) a la adyacente y viceversa. Estas colombinas se ubicaron a lo largo del separador central a una distancia de tres (3) metros una de la otra. realizara en forma correcta la maniobra de tránsito sobre el separador central. También se verificó que el tipo de vehículo más crítico.Floridablanca.2. con excelente visualización de la misma para los conductores.1 METODOLOGÍA Para implementar el PMT en el sector de los cortes de taludes se procedió con la siguiente metodología: • Primero y de gran importancia. mediante una señal de desvío ya que por el carril izquierdo funcionaría el contraflujo. • Se procedió a canalizar cinta plástica en los pasadores de los delineadores tubulares. en este caso un tipo C3S3 denominado Tracto Camión. tal como se establece en el Manual de Señalización Vial (ver figuras 19 y 20). • De forma inmediata. se trasladaron los delineadores tubulares desde el separador central al eje de la calzada Oriental en medio de los dos carriles.2. lugar de la transición de calzada. 19 . comenzando en el sitio donde se colocó la señal de desvío y avanzando hacia el norte hasta llegar al otro separador. denominados en obra como colombinas. En este acondicionamiento se tuvo extrema precaución con las excavaciones realizadas debido a la existencia de redes telefónicas y de fibra óptica bajo dicho separador. la ubicación de sectores rectos de la vía. donde se realizaría el paso de una calzada a la otra sobre el separador central. • Se desvió el tráfico del carril izquierdo hacia el carril derecho. de la calzada Oriental vía Piedecuesta .
20 . Figura 19. Figura 19.• Situados los delineadores en la vía se procedió al cierre de la calzada occidental obligando el paso de los vehículos a la calzada contigua en contraflujo tal como se especificaba en los diseños. Delineadores Tubulares Fuente: Manual de Señalización vial. Delineadores Tubulares en obra Fuente: El Autor.
21 .En la transición de calzadas. PMT K5+320-K7+700 Fuente: El autor. La figura 21 es la imagen del tipo de PMT implementado luego del contraflujo en la zona de los cortes. Este PMT (figura 21) fue implementado a la altura de la abscisa K5+320 hasta la K5+700. se ubicaron bandereros quienes regulaban las velocidades de los vehículos con el fin de garantizar un paso seguro previniendo accidentes. con el diseño de la adecuación del nuevo carril. unos metros antes de la señalización de desvío. Allí solo se cerró un carril de la calzada (derecho). Figura 21. En horas nocturnas y días no laborables cuando no había actividades de cortes en los taludes. para prevenir al tránsito vehicular de la caída de rocas y material suelto que puede quedar como producto de las excavaciones. cumpliendo la debida señalización del diseño de la figura 15. y se dejó para el tránsito de vehículos el carril izquierdo. se mantiene. se cerró el contraflujo habilitando la calzada Occidental pero con restricción de un carril. También de aquellas zonas donde el eje central de la vía.
huecos y ahuellamiento. Estas fallas prematuras hacen que se gasten innecesariamente miles de millones de pesos de los contribuyentes en mantenimiento cada año. los cuales se afinan con las normas establecidas. Por esta razón es necesario destacar la importancia que tiene el control de calidad durante la fase de ejecución de las obras. procurando el menor costo posible. deben ser oportunos y claros. Sin embargo. El Control de Calidad se puede definir como un conjunto sistemático de esfuerzos. para asegurar. muchas de ellas están fallando prematuramente apareciendo agrietamiento. 22 . debido a pobres métodos constructivos. • Ensayos de laboratorio y campo.3. debido a la gran influencia del correcto proceso de construcción en la vida útil y el correcto funcionamiento de estos pavimentos. mantener o superar la calidad de un producto. Se considera una herramienta valiosa necesaria para asegurar el éxito de toda obra y contempla los siguientes aspectos: • Recurso Técnico. • Análisis de resultados.1 INTRODUCCIÓN Las carreteras se estiman usualmente para una vida útil de 10 a 15 años. principios y prácticas de una organización. CONTROL DE CALIDAD 3. donde se establecen las normas de calidad a seguir.
se desarrolló el siguiente Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio para los siguientes materiales: Subrasantes. tabla 1 a la tabla 9. Se deben analizar las causas que ocasionaron la discordancia. Concreto Asfáltico. puesto que la norma lo contempla la bajo las mismas especificaciones de calidad para dicho material. y que corresponde a una importante etapa en el proceso para el control de calidad en la construcción de una vía. El plan para el mejoramiento de la subrasante fue elaborado con las especificaciones de TERRAPLENES y se presenta con este nombre. 3. Bases Granulares. para los materiales descritos anteriormente. Subbases Granulares. del año 1996 y su actualización 2002. 23 .2 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE LABORATORIO Con base a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS. Cada tabla presentada a continuación. especifica el material del plan elaborado. A continuación se presenta el Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio elaborado durante el desarrollo de la práctica en la UTCVC. cuando no coinciden los resultados con las normas pertinentes. Concreto Ciclópeo.• Acciones correctivas. Concreto para Estructuras.
Contenido de Materia Orgánica E . Corrección por Partículas Gruesas E . Límite Líquido E . FECHA ACTUALIZACIÓN: PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS DE LABORATORIO.142 1 ensayo por cada 1500 m3 de material compactado. E .148 > 10% Mínimo una (1) vez por mes.R. 1516515 MATERIAL: Terraplenes Especificación a cumplir: INV – Artículo 220 DESCRIPCIÓN NORMA DE ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACIÓN FRECUENCIA DE ENSAYO Granulometría E .126 < 10 Mínimo una (1) vez por jornada.R.B. 24 .B.125 < 30 Mínimo una (1) vez por jornada.148 0% Mínimo una (1) vez por mes.228 Siempre que sea necesario. VERSIÓN: 2 .121 0% Mínimo una (1) vez a la semana. Índice Plástico E .123 Tamaño máx. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EXPLANACIONES 17/05/2007. 75 mm Pasa tamiz No. Expansión en prueba C. E . Proctor Modificado E . Terraplenes UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS FECHA ELABORACIÓN: ADECUACIÓN PARA UN CARRIL ADICIONAL DE LA DOBLE CALZADA EXISTENTE DESDE FLORIDABLANCA HASTA PIEDECUESTA 10/04/2007.Tabla 1. 200 < 25% en peso Mínimo una (1) vez por jornada y/o 500 m3 C.
95 De (Corona) Densidad Individual E-161 E-162 E-163 E-164 Di > 0. La cota en cualquier punto de la subrasante en terraplenes. 25 . el cual será lo suficientemente reducido. Los terraplenes se deberán construir hasta una cota superior a la indicada en los planos. no deberá variar en más de treinta milímetros (30 mm) de la cota proyectada. conformada y compactada. Sobre cada determinación de la densidad. Fuente: El autor.90 De (Cimientos y Núcleos) Dm > 0. el material deberá tener un espesor compacto de treinta centímetros (30cm) construidos en dos capas de igual espesor. * Dm = Densidad media del tramo.Compactación en el terreno Densidad Media E-161 E-162 E-163 E-164 Dm > 0. para que se obtenga el grado de compactación exigido. De = Densidad máxima obtenida Proctor Modificado. Para el Cuerpo del terraplén (Cimiento y Núcleo) el material se colocará en capas de espesor uniforme. en una dimensión suficiente para compensar los asentamientos producidos por efecto de la consolidación. se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán los ensayos mencionados. * Di = Densidad obtenida en cada ensayo individual.98 Dm (Un solo resultado por debajo del límite) (*) (*) 1 ensayo por cada 250 m2 de material compactado. NOTA: De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de terraplenes y para cualquier volumen previsto. Para la Corona del terraplén.
1 ensayo por cada 300 m3 de material compactado y/o una vez por jornada.123 Cumplimiento de la granulometría especificada en la tabla 3. Subbases Granulares UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS FECHA ELABORACIÓN: ADECUACIÓN PARA UN CARRIL ADICIONAL DE LA DOBLE CALZADA EXISTENTE DESDE FLORIDABLANCA HASTA PIEDECUESTA 02/05/2007.218 No mayor al 50% 1 ensayo por cada 1000 m3 de material compactado y/o una vez al mes.P.Tabla 2. Desgaste en Máquina de los Ángeles E . Equivalente de Arena E .P. Granulometría E . 1516515 MATERIAL: Sub-Base Granular Especificación a cumplir: DESCRIPCIÓN INV – Artículo 320 NORMA DE ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACIÓN FRECUENCIA DE ENSAYO 1 ensayo por cada 300 m3 de material compactado y/o una vez por jornada. 1 ensayo por cada 1000 m3 de material compactado y/o una vez al mes. < 6 CBR E .133 25% mín.148 CBR > 20% 1 ensayo por cada 1000 m3 de material compactado y/o una vez al mes. > 95% del Proctor Modificado 26 1 ensayo por cada 250 m2 de material compactado.142 Compactación en el terreno E-161 E-162 E-163 E-164 1 ensayo por cada 1000 m3 de material compactado.220 12% máx. 1 ensayo por cada 1000 m3 de material compactado y/o una vez al mes. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SUBBASES Y BASES 02/05/2007. FECHA ACTUALIZACIÓN: PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS DE LABORATORIO.) E . Proctor Modificado E . Solidez (Sulfato de Sodio) E . Índice de Plasticidad (I.125 E . VERSIÓN: 1 . .126 I.
Fuente: El autor.5 mm 9.75 mm 2.5 mm 25 mm 12.4 No.10 No.NOTA: Para su construcción los materiales serán agregados naturales clasificados o podrán provenir de la trituración de rocas y gravas. si alguna capa cuenta con un espesor mayor a este. traslapando a un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En zonas peraltadas la compactación se hará del borde inferior al superior. Compactación efectuarla longitudinalmente. o podrán estar constituidos por una mezcla de productos de ambas procedencias. Tabla 3: Granulometría Subbases TAMIZ Normal 50 mm 37. INVIAS . desde el borde exterior hacia el centro. se deberá compactar en capas de igual proporción. no varíe en más de 2 cms de la cota proyectada.0 mm 425 μm 75 μm Alterno 2" 1 ½" 1" 1/2" 3/8" No.5 mm 4.200 Fuente: Especificaciones Técnicas. Cota de cualquier punto de la subbase conformada y compactada. Se debe compactar en capas de máximo 25 cms.40 No. Colocación del material en longitudes < 1500 m. 27 PORCENTAJE QUE PASA SBG-1 100 70-100 60-100 50-90 40-80 30-70 20-55 10-40 4-20 .
CBR E .227 50% mín.220 12% máx.133 30% mín.218 E .125 E . CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SUBBASES Y BASES 23/05/2007. 1 ensayo por cada 1000 m3 de material compactado y/o una vez al mes.230 35% máx. 1 ensayo por cada 300 m3 de material compactado y/o una vez por semana. 1 ensayo por cada 300 m3 de material compactado y/o una vez por semana.219 No mayor al 40% 1 ensayo por cada 1000 m3 de material compactado y/o una vez al mes. Desgaste en Máquina de los Ángeles E . 28 .Tabla 4. 1516515 MATERIAL: Base Granular Especificación a cumplir: INV – Artículo 330 de 2002 DESCRIPCIÓN NORMA DE ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACIÓN FRECUENCIA DE ENSAYO 1 ensayo por cada 300 m3 de material compactado y/o una vez por jornada. Granulometría E .126 <3 1 ensayo por cada 300 m3 de material compactado y/o una por jornada. Índice de Plasticidad E . VERSIÓN: 2 .123 Cumplimiento de la granulometría especificada en la tabla Nº5 Porcentaje de Caras Fracturadas en los Agregados E . 1 ensayo por cada 1000 m3 de material compactado y/o una por semana.148 80% mín. Solidez (Sulfato de Sodio) E . Bases Granulares UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS FECHA ELABORACIÓN: ADECUACIÓN PARA UN CARRIL ADICIONAL DE LA DOBLE CALZADA EXISTENTE DESDE FLORIDABLANCA HASTA PIEDECUESTA 08/05/2007. 1 ensayo por cada 1000 m3 de material compactado y/o una vez al mes. FECHA ACTUALIZACIÓN: PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS DE LABORATORIO. Índices de Aplanamiento y Alargamiento E . Equivalente de Arena E .
Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de base granular compactada. Sobre cada determinación de la densidad.Corrección por partículas gruesas E . Sitios para tomar muestras al azar. * ei = Valor obtenido en cada determinación individual. se deberá compactar en capas de igual proporción. * Dm = Densidad media del lote.Quinientos metros lineales (500m) de base granular compactada. Regla de 3 m de longitud colocada tanto paralela como normalmente al eje de la vía. * em = Espesor medio de la capa compactada.La obra ejecutada en una jornada de trabajo. . ed = Espesor de diseño. Se considera como lote: La menor área construida que resulte de los siguientes criterios: .90 ed Variaciones < 15 mm para cualquier punto que no este afectado por un cambio de pendiente Espesor Lisura Al menos 5 densidades por lote. * Di = Densidad obtenida en cada medida individual. Compactación en el terreno Densidad Media E-161 E-162 E-163 E-164 Dm > De 100% del Proctor Modificado Densidad Individual E-161 E-162 E-163 E-164 Di > 0. Sobre la base de los sitios escogidos para el control de la compactación.98 Dm* ( Un solo valor defectuoso por lote) (*) em > ed (*) ei > 0. NOTA: Para la construcción de Bases Granulares será obligatorio el empleo de un agregado que contenga una fracción de producto de trituración mecánica. 29 .142 1 ensayo por cada 1000m3 de material compactado. si alguna capa cuenta con un espesor mayor a este. De = Densidad máxima obtenida ensayo Proctor Modificado.228 Siempre que sea necesario Proctor Modificado E . Se debe compactar en capas de máximo 25 cms. . Fuente: El autor.
40 No.5 mm 4.4 No. INVIAS.0 mm 425 μm 75 μm PORCENTAJE QUE PASA BG-1 BG-2 100 70-100 100 60-90 70-100 45-75 50-80 30-60 35-65 20-45 20-45 10-30 10-30 5-15 5-15 Alterno 1 1/2" 1 3/4" 3/8" No.5 mm 25.10 No. 30 .200 Fuente: Especificaciones Técnicas.75 mm 2.0 mm 19.0 mm 9.Tabla Nº5: Granulometría Bases TAMIZ Normal 37.
Tabla 6.450 / de 2002 NORMA DE ENSAYO DESCRIPCIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN FRECUENCIA DE ENSAYO ETAPA: Producción en Planta.232 0.P. Al menos una vez por mes . Verificar en obra.218 E .Pedir reporte a la planta.Pedir reporte a la planta.Pedir reporte a la planta. FECHA ACTUALIZACIÓN: PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS DE LABORATORIO.230 30% Máximo E .125 E . Al menos una vez por semana . Al menos una vez por semana .Pedir reporte a la planta. VERSIÓN: 1 . Mezclas Asfálticas UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS FECHA ELABORACIÓN: ADECUACIÓN PARA UN CARRIL ADICIONAL DE LA DOBLE CALZADA EXISTENTE DESDE FLORIDABLANCA HASTA PIEDECUESTA 28/05/2007. Especificación a cumplir: INV .123 Gradaciones MDC-1 y MDC-2. Al menos una vez por semana . Al menos una vez por mes .Pedir reporte a la planta.133 50% Mínimo Índices Aplanamiento y Alargamiento Coeficiente Pulimento Acelerado 31 Al menos una vez por jornada . CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 28/05/2007.Pedir reporte a la planta. Granulometría E .Pedir reporte a la planta. . Al menos una vez por semana .45 Mínimo Índice Plasticidad E . Rodadura: 25% máx.Artículo 400 .Pedir reporte a la planta. Al menos una vez por mes . 1516515 MATERIAL: Mezcla Asfáltica MDC-1. Solidez Sulfato de Sodio E -220 12% Máximo E .227 75% Mínimo Desgaste en los Ángeles E .126 N. MDC-2.219 Base: 35% máx. Equivalente de Arena E . Ver tabla Nº7 Caras Fracturadas E .
Parámetro de diseño.Parámetro de diseño.Pedir reporte a la planta.Pedir reporte a la planta.748 75 Golpes/Cara Vacíos con aire E . Estabilidad (fórmula) E .756 Velocidad de deformación intervalo 105 a 120 minutos < 15 µm/min.748 Vacíos Mínimos Agregados Minerales E .748 2 – 3.Contenido de Impurezas E . E . Dos muestras por lote de mezcla y tres probetas por muestra.85 Ft < Fm < 1.Pedir reporte a la planta. Diseño . 40. 80: + 3% peso seco agregados % pasa tamiz No 200: + 1% peso seco agregados Sobre las muestras utilizadas para la extracción cuantitativa de asfalto. Estabilidad (Resistencia) E .745 Relación Llenante/Liga =1.2 Extracción Cuantitativa de Asfalto Granulometría de los Agregados Extraídos de la Mezcla Asfáltica E . Tres probetas se curarán en seco y tres en condición húmeda y se determina resistencia promedio.85 Ft < Fm < 1. Al menos una vez por semana .5 0.5 0. Flujo E . .732 + 0.15 Ft (*) Resistencia Deformación Plástica Concentración Crítica de Llenante MDC-2 MDC-1 MDC-2 MDC-1 4-6% 4-8% 15% 14% Al menos una vez por semana .782 % pasa No 4: + 4% peso seco agregados % pasa No 10.738 No exceder de 25% en la pérdida de resistencia por efecto de la inmersión E . Flujo E .8 Em (*) Dos muestras por lote de mezcla y dos probetas por muestra.237 Agregado Grueso 0.3% del asfalto residual promedio Sobre tres muestras por lote de la mezcla elaborada. 32 Sobre las muestras sometidas a estabilidad.748 65-75% Efecto del Agua Sobre la Cohesión (Inmersión – Compresión) E .731 E .748 2 – 3. Compactación E .748 Em > 0.Pedir reporte a la planta.748 Vacíos Llenos de Asfalto E .748 900 Kg. Al menos una vez por semana .Pedir reporte a la planta.5% Máximo Al menos una vez por semana . E . Al menos una vez por semana .9 Et Ei > 0.15 Ft* Diseño . ETAPA: Ejecución.
Cincuenta y Cinco centésimas (0.748 MDC-2 4-6% MDC-1 4-8% Sobre las muestras sometidas a estabilidad.748 65-75% Sobre las muestras sometidas a estabilidad. en cada ensayo individual Tres (3) pruebas por lote transcurridos 30 días de servicio. pero de manera que se realice al menos una prueba por hectómetro. Vacíos Mínimos Agregados Minerales E .5 m/Km e refuerzo < 10 cm. Densidad de la capa compactada E-733 E-734 E-746 Dm > 0. .9 e ei: espesor cada det.744 ETAPA: Producto Terminado.748 75 Golpes/Cara Sobre las muestras sometidas a estabilidad.55) como mínimo.Compactación E . La toma de muestras testigo se hará de acuerdo con la norma INV E-758 Sobre las muestras para determinar la densidad de la capa compactada. dividido por sectores de 100 m. 33 mínimo. IRI < 3.0 m/Km Comprobar en toda longitud de la obra y en cada carril. Regla de 3 m de longitud colocada tanto paralela como normalmente al eje de la vía.748 MDC-2 15% MDC-1 14% Sobre las muestras sometidas a estabilidad. IRI < 2. Lisura Textura y Resistencia al Deslizamiento Índice Internacional de Rugosidad (IRI) E . Vacíos con aire E . individual Variaciones < 15 mm para Capa Base Variaciones < 10 mm para Capa Rodadura 5 determinaciones por lote tomadas al azar.792 (*) Di > 0.97 Dm (Un solo valor defectuoso por lote) (*) em > ed em: espesor capa compactada ed: espesor de diseño ei > 0. Vacíos Llenos de Asfalto E .98 De Densidad Individual E-733 E-734 E-746 E-758 Espesor E . e refuerzo > 10 cm.
* Di = Densidad obtenida en cada ensayo individual.0 mm 12. La cota en cualquier punto de la subrasante en terraplenes.4 No.00 mm 425 μm 180 μm 75 μm Alterno 1” 3/4” 1/2” 3/8” No. para que se obtenga el grado de compactación exigido.200 PORCENTAJE QUE PASA MDC-1 MDC-2 100 80-100 100 67-85 80-100 60-77 70-88 43-59 49-65 29-45 29-45 14-25 14-25 8-17 8-17 4-8 4-8 MDC-0 100 80-100 65-80 55-70 40-55 24-38 9-20 6-12 3-7 Fuente: Especificaciones Técnicas. Los terraplenes se deberán construir hasta una cota superior a la indicada en los planos. no deberá variar en más de treinta milímetros (30 mm) de la cota proyectada. el material deberá tener un espesor compacto de treinta centímetros (30cm) construidos en dos capas de igual espesor. De = Densidad máxima obtenida Proctor Modificado.0 mm 19. en una dimensión suficiente para compensar los asentamientos producidos por efecto de la consolidación.10 No. * Dm = Densidad media del tramo. Para el Cuerpo del terraplén (Cimiento y Núcleo) el material se colocará en capas de espesor uniforme.75 mm 2.NOTA: De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de terraplenes y para cualquier volumen previsto.80 No. Tabla Nº7: Granulometría Mezcla Asfáltica TAMIZ Normal 25. 34 MDC-3 100 65-87 43-61 16-29 9-19 5-10 .5 mm 9. conformada y compactada. se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán los ensayos mencionados. Fuente: El autor. Para la Corona del terraplén. el cual será lo suficientemente reducido. INVIAS.40 No.5 mm 4.
* La resistencia de los concretos para las estructuras es la especificada en los diseños. se debe solicitar un reporte mensual al proveedor de concreto. con bastante presión o que choque contra formaletas o refuerzo.5 horas para su utilización en obra. ó 2500 psi.410 NTC .5 NORMA DE ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACIÓN FRECUENCIA DE ENSAYO Resistencia a Compresión E . Evitar caída del concreto desde alturas superiores a 1. CONCRETOS VERSIÓN: 2 . Mantener húmedo el concreto (no periódico. 1516515 MATERIAL: Concretos para Estructuras. Aire Incluido E .5 metros. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 15/05/2007. Especificación a cumplir: DESCRIPCIÓN INV . 630 INV.Tabla 8. Para este chequeo. 1 ensayo cada viaje.Artículo 630 / NSR 98 C.673 Cumplimiento de las Resistencias de Diseño Resistencia a los 7 días = 60% Resistencia final (*) 1 ensayo por jornada de trabajo ó cada 40m3. (4000 psi.396 Asentamiento máximo 4”.404 NTC .406 Concreto normal: 3-8% 1 ensayo por jornada. FECHA ACTUALIZACIÓN: PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS DE LABORATORIO. continuo) para permitir su hidratación. Concretos Estructuras UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS FECHA ELABORACIÓN: ADECUACIÓN PARA UN CARRIL ADICIONAL DE LA DOBLE CALZADA EXISTENTE DESDE FLORIDABLANCA HASTA PIEDECUESTA 20/04/2007. NOTA: Los materiales utilizados en la producción de los concretos tales como el cemento. agua. Asentamiento E . 6 cilindros: 2 cilindros por edad (7 y 28 días) + 2 cilindros testigos. Fuente: El autor. agregados y aditivos. deben cumplir con los requerimientos del ART.) Desde el momento de elaboración de la mezcla no debe transcurrir más de 1. En ningún caso el tratamiento de curado < 7 días. 3000 psi. 35 .
396 Asentamiento máximo 4”.410 NTC .404 NTC . a los 7 días = 60% Resistencia final Desgaste Máquina de Los Ángeles E . Diseño a 28 días. NOTA: Los materiales utilizados en la producción de los concretos tales como el cemento. la distancia libre entre piedras o una piedra y la superficie de la estructura < 10 cm. El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad.Tabla 9. agregados y aditivos.219 Desgaste < 50% Asentamiento E . La proporción máxima del agregado ciclópeo será el cuarenta por ciento (40%) del volumen total del concreto. deben cumplir con los requerimientos del ART. CONCRETOS VERSIÓN: 2 . Concretos Ciclópeos UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS FECHA ELABORACIÓN: ADECUACIÓN PARA UN CARRIL ADICIONAL DE LA DOBLE CALZADA EXISTENTE DESDE FLORIDABLANCA HASTA PIEDECUESTA 25/04/2007. la distancia libre entre piedras o una piedra y la superficie de la estructura < 15 cm. 36 . 630 INV. Especificación a cumplir: DESCRIPCIÓN INV . El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor y volumen de la estructura de la cual forma parte. FECHA ACTUALIZACIÓN: PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS DE LABORATORIO. Res. En estructuras con espesor > 80 cm. se debe solicitar un reporte mensual al proveedor de concreto.5 NORMA DE ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACIÓN Resistencia a Compresión E . En estructuras con espesor < 80 cm. 1 ensayo cada viaje.Artículo 630 / NSR 98 C. FRECUENCIA DE ENSAYO 1 ensayo por jornada de trabajo ó cada 40m3. agua.673 Cumplimiento de las Res. Para este chequeo. 1 ensayo cada mes o cada cambio de procedencia. 6 cilindros: 2 cilindros por edad (7 y 28 días) + 2 cilindros testigos. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 18/05/2007. 1516515 MATERIAL: Concreto Ciclópeo.
Evitar caída del concreto desde alturas superiores a 1. continuo) para permitir su hidratación.En estribos y pilas no se podrá usar agregado ciclópeo en los últimos 50 cm debajo del asiento de la superestructura. Fuente: El autor. Mantener húmedo el concreto (no periódico.5 metros. 37 . con bastante presión o que choque contra formaletas o refuerzo.5 horas para su utilización en obra. Desde el momento de elaboración de la mezcla no debe transcurrir más de 1.
CANTIDADES DE OBRA 4.4. 38 . Formato Liberación de Actividades Fuente: El autor.1 MEDICIÓN CANTIDADES DE OBRA En el último mes del desarrollo de la práctica en la UTCVC se midieron las cantidades de obra ejecutadas por cada subcontratista con el objetivo de corroborar lo realizado en obra y lo presentado para su pertinente pago. Figura 22. una vez aprobado por la firma interventora. Se realizó el siguiente formato de solicitud a la interventoría para la liberación de actividades como primera medida para cuantificar las cantidades de obra que se iban ejecutando.
Canales y Préstamos • Excavación en Roca de Corte. Canales y Préstamos • Transporte de Materiales Provenientes de Excavaciones • Terraplén con Material del Sitio • Terraplén con Material Seleccionado • Acero 60. cada subcontratista presentaba sus cantidades ejecutadas en el transcurso del mes junto con una Preacta de Avance de Obra con los debidos soportes firmados por el interventor. Las actividades medidas que tuvieron mayor ejecución durante los meses de Junio y Julio fueron: • Trazado y Replanteo • Desmonte y Limpieza • Demoliciones en Concreto • Descapote y Retiro de Material • Excavación Común de Corte. Escombros en Zonas de Deposito 39 .Paso a seguir luego de la liberación de actividades.000 PSI • Concreto Clase C (f’c = 280 Kg/cm2) • Concreto Clase F (f’c = 140 Kg/cm2) • Concreto Clase G (Ciclópeo) • Disposición Material Sobrante. puesto que estas cantidades se pasaban a un Acta de Avance de Obra para su aprobación por parte de la Dirección de Construcciones y de la Gerencia General de la UTCVC con el fin de realizar el pago de las actividades. En estos soportes se tuvo especial cuidado en su revisión.
40 . Los objetivos planteados para la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico para las diferentes zonas de trabajo fueron cumplidos a cabalidad gracias a la planeación. Subbases Granulares y Concretos.CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES En la etapa de revisión de estudios y diseños se encontraron lugares donde se ameritaba la modificación de los mismos. INVIAS. quien con el conocimiento técnico suficiente y bajo su criterio se aprobó el cambio en los diseños. Este Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio estuvo sujeto a modificaciones en su contenido a consideración de la Dirección de Construcciones de la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros. organización. es aplicable en el proceso del control de calidad en los ensayos de materiales presentes en la construcción de las estructuras de pavimentos para vías de alto tránsito ya que está elaborado con base a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. La aplicación del Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio se realizó en obra para los siguientes materiales: Terraplenes. ejecución y control diario de cada uno en la obra y comités de tráfico semanales junto con las direcciones de tránsito tanto del municipio de Floridablanca como de Piedecuesta. para realizar estas modificaciones se consultó con el diseñador. Para Bases Granulares y Concretos Asfálticos no fue posible su implementación. El Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio desarrollado durante el transcurso de la práctica.
como Auxiliar de Ingeniería de la Dirección de Construcciones. 41 .debido al tardío comienzo de las obras por la no disposición de predios para la adecuación de la vía. fue una experiencia en donde se aplicaron y fortalecieron competencias personales y profesionales enriqueciendo la formación como Ingeniero Civil. estando presente como practicante en la UTCVC. El desarrollo de la práctica empresarial. en las obras realizadas por la Unión Temporal Concesión Vial Los comuneros en la adecuación de un carril adicional de la doble calzada existente desde Floridablanca (Papi Quiero Piña) hasta Piedecuesta (Estación El Molino).
NTC 1486. 002662 del 27 de Junio de 2002. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante resolución no. INVÍAS. Asociación Colombia de Ingeniería Sísmica. Quinta actualización. Bogotá D. Ingeniería de Pavimentos para Carreteras. 005866 de Noviembre 12 de 1998. 2073 del 23 de Abril de 1997.BIBLIOGRAFÍA ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. Resolución no. NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS. Bogotá. NORMA SISMO RESISTENTE NSR98. Segunda Edición. CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. 2002. 1998. Normas Colombianas para la presentación de trabajos de investigación. 8067 del 19 de Diciembre de 1996. Tomo 1. Alfonso.Título C: Concreto Estructural. actualizadas mediante resolución INVÍAS no. INVÍAS. MONTEJO FONSECA.C. Resolución No. 8068 del 19 de Diciembre de 1996 y resolución no.: ICONTEC. actualizadas mediante Resolución 002661 del 27 de junio de 2002. 42 .
ANEXO 1. También se dan las soluciones que se adoptaron para corregir estos percances. con el propósito de llevar la experiencia a las aulas de clase como aporte a la Escuela de Ingeniería Civil. Problema 1 Se tienen dos materiales de diferentes canteras para utilizar como Subbase Granular en una nueva estructura de pavimento con los siguientes resultados en sus ensayos de laboratorio: Granulometría Cantera A: 44 . El presente anexo contiene problemas tipo previo. los cuales fueron una realidad en obra respecto a los materiales y su cumplimiento a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayos de Laboratorio una vez implementado. Inconvenientes presentados con los materiales tipo Problemario y Soluciones tratadas en obra.
El transporte para ambos casos vale $ 400 pesos m3/Km.000 pesos m3 y está a 24 Km.500 pesos. El material de la cantera B $ 13. cuesta $ 5. • Qué significado tiene el resultado de cada ensayo sobre los materiales de las canteras? • Usted como Ingeniero.Granulometría Cantera B: Otros Ensayos: CANTERA A CANTERA B EXIGIDO NORMA INV Índice Plasticidad NLP NLP <6% Desgaste 71% 25% < 50% Equivalente Arena 22% 58% > 25% Un metro cúbico de material de la cantera A. la cual se encuentra a 9 Km de distancia. qué decisión tomaría sobre la selección del material a utilizar en obra si sabe que siempre se busca minimizar al máximo los costos cumpliendo las Especificaciones Técnicas? 45 .
característica que los vuelve muy apropiados para su utilización como Subbase Granular. donde aproximadamente un 15% de la muestra excede el tamaño máximo permitido y el otro 85% se encuentra entre los límites permitidos. con mucho menos cantidad de finos y apto para su utilización en obra. pues su curva granulométrica se mantiene perfectamente entre los límites exigidos. La cantera A arrojó un resultado de 68% en el ensayo por Desgaste en Máquina de Los Ángeles. muestra una curva granulométrica que inicia fuera de los límites establecidos por la norma. Caso contrario sucede con el de la cantera B.Solución ¾ La imagen del ensayo de Granulometría para la cantera A. lo cual demuestra que el material tiene una representativa cantidad de partículas finas. 46 . El de la cantera B presenta una muy buena resistencia al desgaste entre sus propiedades físicas. lo cual quiere decir que el material presenta una muy buena gradación. La granulometría de la cantera B cumple. Tampoco se cumple la norma para el material de la cantera A en el ensayo del Equivalente de Arena con el mínimo porcentaje requerido del 25%. resultado que indica que el material no es lo suficientemente resistente a la abrasión y al impacto y puede degradarse fácilmente. En el ensayo de Índice de Plasticidad ambos materiales no presentan plasticidad alguna.
luego de realizar una selección apropiada y corregir la granulometría de la cantera A. si no cumple alguno. le adicionaría mayor cantidad de agregado de la cantera B y así sucesivamente hasta encontrar la mezcla óptima que cumpla todas las especificaciones técnicas y este seguro de que el material es el indicado para usar en la nueva estructura de pavimento. Por ejemplo: 70% cantera A y 30% cantera B. 47 . El material de la cantera B presenta unas características excelentes para ser utilizado como Subbase Granular. disminuyendo significativamente los costos. analizaría de nuevo los ensayos de laboratorio para esta mezcla. Comenzaría mezclando un mayor porcentaje de material de la cantera A con el de la cantera B.¾ Analizando los resultados de laboratorio obtenidos para la cantera A y comparándolos con los requerimientos de la norma. ya que cumple todos los ensayos realizados. sino solo un porcentaje. por lo que sería conveniente mirar otras opciones. contenido de finos y resistencia al desgaste hasta que cumpla con las especificaciones respectivas. se deduce que este material no seria apto para colocación en obra. optaría por traer el material de la cantera B para mezclarlo con el material de la cantera A y así mejorar sus características como granulometría. un metro cúbico de agregado cuesta más del doble que el valor del material de la cantera A y la intención es reducir al máximo los costos de la obra siempre y cuando se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas. Pero adquirir todo el material de este lugar aumentaría los costos representativamente ya que la cantera se encuentra mucho más lejos. De esta manera no se tendría que transportar todo el material desde la cantera B. Como Ingeniero encargado de tomar una decisión al respecto.
• Qué riesgos aparecerán en la parte derecha del dibujo y qué medidas tomar para disminuir esos efectos. de los efectos de la lluvia intensa. • Observando la imagen anterior. en ambos casos. 48 . escriba las diferencias que encuentre entre la parte derecha e izquierda del dibujo y las posibles consecuencias.Problema 2 La siguiente imagen corresponde a la sección transversal de un terraplén para una vía luego de adecuarse su ampliación hacia el costado derecho.
Solución ¾ Observando las dos partes del esquema. tiene gran influencia en la conformación de taludes y en la conservación de los mismos. ya que el escurrimiento superficial será elevado y al faltar un medio de protección se producirá un arrastre intenso que ocasionará gran erosión. El talud de la parte izquierda tiene una densa cubierta que le brinda protección y a su vez una baja erosionabilidad debido al gran porcentaje de vegetación. va desintegrando y arrastrando el material poco a poco hasta que provoca la aparición de cárcavas. ya que la superficie esta sellada. puede generar elevaciones en el nivel freático o simplemente expansión y contracción debido al proceso de humedecimiento y secado del material ocasionando a futuro fisuras. ¾ La erosión como proceso desintegrador de los suelos. como medidas se pueden citar: colocación de un sistema de drenaje en bolsacreto sobre el talud. También la infiltración de la misma. utilización de gaviones como 49 . en el talud de la parte derecha la ausencia de vegetación tendrá un efecto totalmente opuesto. erosión interna. por el talud desprotegido. Para reducir estos efectos. El agua como agente erosionable debido al impacto por lluvia y a su escurrimiento superficial. El suelo tendrá un mejor desarrollo en comparación con el del otro talud y será menos susceptible a la erosión ocasionada por el escurrimiento superficial y el fuerte impacto de las gotas cuando se presenten lluvias. a simple vista se encuentra una diferencia entre la cubierta vegetal que existe en la parte izquierda del terraplén y la que no hay en la derecha. perdida de cohesión entre partículas y un deslizamiento. En cambio.
lo que quiere decir que la vegetación ha venido conservando el talud y como objetivo la vía. Por lo tanto. sería una elección razonable debido a su bajo costo en comparación con elementos en concreto o gaviones. • Para que se utiliza el ensayo del Protor Modificado. en ciertas ocasiones no se cumple la densidad de compactación especificada en el ensayo del Proctor Modificado. debido al bajo o alto contenido de humedad en el material. el uso de revestimiento o cobertura vegetal sobre el talud del terraplén. Sin embargo. y qué medidas tomaría Usted para solucionar estos inconvenientes cuando ya se ha compactado el material? 50 . Además.elemento de contención del talud o muros de contención. mejorando su apariencia gracias a la vegetación. Problema 3 En el proceso de la compactación con material seleccionado para un Terraplén. y por último se la da un buen aspecto paisajístico a la obra. pues el costado izquierdo de la vía no se intervino para la ampliación. La vegetación beneficia totalmente el costado del terraplén ya que: protege el material del impacto del agua en caso de lluvia. previene la infiltración del agua en el cuerpo del terraplén pues se establece un control de humedad debido a la evapotranspiración de las plantas. ya está comprobado q si es un buen elemento de estabilización. el uso de vegetación en los taludes de terraplenes como medio para prevenir la erosión. el agua en escurrimiento disminuye su velocidad evitando el arrastre de partículas. es un método muy económico que favorece en la vida útil de la obra y está acorde a la conservación de suelos y protección del medio ambiente.
compresibilidad y resistencia al corte. además el hecho de corregir un material por humedad representa un aumento en los costos y es convenientemente evitarlo. ya que cuando se compactan las capas con exceso de humedad.• Cual de los siguientes procesos realizaría para humedecer un material que no ha sido extendido y que se encuentra demasiado seco: extender-homogenizarcompactar-humedecer ó extender-humedecer-homogenizar-compactar? Explique los resultados en cada proceso. se debe escarificar la última capa y se deja airear el material con la intención de que se seque un poco para luego si compactarlo en forma óptima. determinándose la máxima densidad seca a la que es correcto compactar el material y así obtener las propiedades geotécnicas más apropiadas como permeabilidad. Para superar los inconvenientes de humedad procedería: Alto contenido de humedad: Cuando el material compactado tiene demasiada humedad. Bajo Contenido de Humedad: Se debe escarificar la última capa compactada para luego humedecer el material de una forma homogénea y proceder a su compactación con la intención de que cumpla la densidad apropiada junto con las características de resistencia adecuadas. Solución ¾ En el ensayo del Proctor Modificado. parte de la energía de compactación se pierde al expulsar el agua. 51 . se da la relación entre el contenido de humedad y la densidad del terraplén.
homogenizarlo y compactarlo.¾ En cuanto a los procedimientos: Extender el material. es el método más apropiado en la compactación para las capas de terraplén cuyo contenido de humedad es demasiado bajo. humedecerlo. haciendo que la fricción y cohesión entre partículas no sea la más apropiada. en la parte inferior de dicha capa esparcida la humedad no es absorbida correctamente. Se informa desde la planta que el segundo viaje del material y que completa la fundida de la viga se demora una (1) hora en salir de la planta. el tiempo que demora el camión (mixer) en ir desde la planta hasta la obra es de otra (1) hora y se acaba de vaciar el primer viaje de concreto dejando incompleta la viga. 52 . no es del todo conveniente ya que al humedecer el material luego de ser compactado. Las últimas pasadas de la máquina sobre el material se deben realizar sin vibración. el cual propaga ondas hacia el fondo del terraplén eliminando la fricción interna entre partículas y alcanzando densidades más elevadas. Extender el material. compactarlo y humedecerlo. únicamente con el rodillo. homogenizarlo. absorbe la humedad homogéneamente siempre y cuando el vehículo irrigador lleve la velocidad conveniente y el paso de agua adecuado que no llegue a saturar el material. Problema 4 En el proceso de fundición de una viga para un puente vehicular se necesitan dos viajes de concreto de los camiones mezcladores desde la planta encargada de producir el material. ya que el material luego de ser extendido. dificultando su densificación. Luego si se procede a compactar el material utilizando el rodillo vibrocompactador.
sobre el concreto en la formaleta antes de vaciar el segundo viaje. esto con el propósito de brindarle un poco de manejabilidad al primer concreto y facilitar su liga al momento de vaciar el siguiente material. la cual se compone básicamente de agua y cemento. propondría las siguientes medidas en obra: ¾ . 53 .• Qué medida tomaría Usted como Ingeniero si el concreto tiene un tiempo de manejabilidad de dos horas para una temperatura ambiente de 28º y la viga obligatoriamente tiene que ser monolítica y no puede presentar juntas entre los diferentes vaciados del material? Solución Debido a que se trata de una parte de una estructura muy importante como lo es un puente vehicular. comienza a perder su manejabilidad. Adicionalmente.El uso de telas de fique húmedas cubriendo la parte superior del primer concreto vaciado en la formaleta. Como prevención al daño de la viga. el proceso de fundición debe ser continuo con el fin de evitar la aparición de juntas. y así garantizar una estructura con características homogéneas que cumpla la vida útil para la cual fue diseñada. No siempre se tiene la certeza de que un camión mixer vaya a llegar inmediatamente después de que el otro haya terminado su vaciado como se plantea. En este caso el problema es el tiempo en el cual el concreto. aplicar una lechada o pasta de cemento. debido a su proceso de fraguado. con la intención de retener la humedad y reducir la velocidad de fraguado.
En obra luego de extender la Subbase Granular. pero el proceso aumentaría los costos si se le adiciona la lejana ubicación de la cantera. el cual tiene en su granulometría. se puede: Eliminar las partículas gruesas en el lugar de su extracción en la cantera. extraer dicho material. proceso que disminuiría costos y sería el más apropiado siempre y cuando se haga en la forma correcta por parte de la persona encargada para esta labor manualmente y con el cuidado suficiente de no dejar partículas que vayan a alterar el proceso de compactación. • Qué sitio sería el indicado para extraer estas partículas que sobrepasan el tamaño permitido. 54 . con el uso de algún tamiz. en la cantera o en obra? • Qué consecuencias traería el hecho de no retirar este material? Solución ¾ Para eliminar estas partículas.Problema 5 Se está adquiriendo un material para Subbase Granular desde una cantera relativamente lejana a la obra. un 1% de partículas que exceden el tamaño máximo permitido por la norma.
sometiendo estas zonas a mayores esfuerzos que pueden traer. Segundo. 55 . a futuro. estas partículas afectarían el espesor de compactación de la Subbase Granular. el no cumplimiento de la norma respecto al control de la granulometría. ya que ocasionaría zonas donde la cantidad de granos que se pueden acomodar es poca. consecuencias negativas a la estructura de pavimento.¾ Como consecuencias el no retirar dicho material causaría: Primero que todo.
Documents Similar To 123986.pdf
AnaMariaAgudeloCadavid
More From Oscar Contreras
javieruaem

References: Artículo 220
 Artículo 320
 Artículo 330
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución